571 



No. 19b. No. 19a 10 Tage mit NaCl- Lösung bei 100° 

 behandelt. 



No. 19c. No. 19b 390 Stunden mit Na 2 SO f - Lösung 

 (10 pCt.) bei 215 — 225° behandelt; das feinpulverige Silicat 

 ist wahrscheinlich ein basischer Analcim, welcher durch 100- 

 stündige Behandlung mit KCl -Lösung bei 200° in den ent- 

 sprechenden Leucit No. 19 d übergeht, Dabei wird jedoch 

 etwas KHO vom Silicat abgespalten. 





No. 19. 



No. 19a. No. 19b. No. 19c. No. 19d. 



H 2 . . 



. 0,66 



12,02 



16,96 



8,33 



1,17 



Si0 2 . . 



. 49,30 



43,66 



44,58 



48,66 



49,45 



A1 2 3 . 



. 26,99 



23,67 



24,22 



27,34 



27,73 



CaO . . 



. 15,59 











K 2 . . 



. 0,69 



20,65 



1,74 





21,65 



Na 2 0. . 



. 3,48 





12,50 



15,67 





NaCl. . 



. 1,35 











98,06 



100 



100 



100 



100 



No. 19 e. No. 19 bei 210 — 220° 956 Stunden mit 

 Na 2 S0 4 - Lösung (10 pCt.) behandelt; der meist als Sulfat 

 abgeschiedene Kalk wurde nach dem bekannten Verfahren 

 durch NH 4 C1 getrennt. Das in unregelmässigen Körnern aus- 

 gebildete Silicat ist wahrscheinlich mit No. 19 c übereinstim- 

 mend und geht durch 100 stündige Behandlung mit KCl-Lösung 

 in den Leucit No. 19 f über, wobei gleichfalls etwas KHO vom 

 Silicat abgespalten wird. 



No. 19g. No. 19 bei 210 — 220° 460 Stunden mit 

 Na 2 C0 3 -Lösung (16 pCt.) behandelt, wobei bedeutende Mengen 

 Si0 2 abgespalten werden. Nach 360stündiger Einwirkung der 

 Na 2 C0 3 - Lösung war die Umsetzung beendet, der abgeschie- 

 dene CaC0 3 wurde durch NH 4 C1 gelöst, der Rückstand mit 

 Na 2 C0 3 - Lösung auf dem Dampfbade behandelt, um die ge- 

 bildeten Ammoniak -Silicate wieder in Natron -Verbindungen 

 überzuführen, und dann 100 Stunden bei 220° mit Na 2 C0 3 - 

 Lösung erhitzt. Diese wiederholte Behandlung bei 200 — 220° 

 ist immer erforderlich, wenn das neugebildete Silicat ein Can- 

 crinit ist; bei der Behandlung mit NH 4 C1 -Lösung wird näm- 

 lich vom Cancrinit etwas Na 2 C0 3 abgespalten, welches sich 

 nur bei höherer Temperatur mit dem Silicat wieder vereinigen 

 lässt. Der gebildete Cancrinit besteht aus sehr feinen Säulen, 

 die meist zu Stengeln zusammengefügt sind; er gelatinirt mit 

 HCl; auch die geringe Menge CaO rührt nicht von beigemeng- 

 tem unverändertem Skapolith her, da letzterer von HCl sehr 

 langsam zerlegt wird, sondern es mnss sich ein Kalknatron- 

 Cancrinit gebildet haben, der durch Na 2 C0 3 -Lösung sehr wenig 



